SÉANCE DU II AOUT I919. 27I 



D (cassure bois pourri), F (cassure en sifflet) et Dl par les administrations 

 française (Marine, Artillerie, Chemins de fer). 



Ces cassures présentent le caractère commun de posséder, normalement 

 à l'axe de l'éprouvetle, c'est-à-dire parallèlement aux lignes du dessin 

 macrostructural du métal, des zones fibreuses montrant rhétérogénéité du 

 métal. 



D'après ce qui vient d'être dit, on peut penser que cette hétérogénéité 

 résulte d'une accumulation locale d'inclusions sulfureuses. Pour le mettre en 

 évidence, il n'y avait qu'à avoir recours au procédé d'impression au bromure 

 d'argent acidulé. Mais le papier sensible au bromure ne peut être utilisé 

 que sursurfaceplane, il aurait donc fallu meulerou iimer les cassures c'est-à- 

 dire faire disparaître précisément la zone de métal que l'on se proposait 

 d'éludier. on aurait eu ainsi des renseignements sur le métal sous-jacent et 

 non sur la nature du défaut qui avait déterminé la rupture de l'éprouvettc 

 par jalonnement de la surface de cassure. 



Roger (*) avait indiqué un procédé d'impression au bromure d'argent 

 acidulé permettant l'application sur surface non plane en utilisant comme 

 support de la couche sensible une matière plastique formée d'un mélange 

 d'argile, de cire et de vaseline, mais nous n'avons pas réussi dans cette voie, 

 n'ayant pas obtenu d'adhérence entre cette pâte et la couche sensible. Des 

 tentatives d'utilisation de carton d'amiante, de pâtes au kaolin, d'étoffes 

 souples, etc., ont également échoué et finalement nous avons obtenu salis- 

 faclion avec la pâte à polycopie (gélatine, glycérine et eau) recouverte 

 d'une émulsion au bromure d'argent. Cette pâte élastique donne de bons 

 résultats avec les cassures ne présentant pas de trop grandes dénivellations 

 et, après impression, tout redevient plan, ce qui permet d'obtenir une pho- 

 tographie, sans clTets d'ombres portées, reproduisant en quelque sorte la pro- 

 jection horizontale de l'image imprimée sur la couche sensible. 



\ous avons essaye de celte manière un grand nombre de cassures des 

 types précédemment cités et, en comparant le résultat obtenu avec celui 

 fourni, dans des conditions d'impression identiques, pai' la surface plane 

 résultant de l'arasement, à la meule ou à la lime, de toutes les aspérités de 

 la cassure, ce qui fait apparaître le métal sous-jacent. On a pu ainsi mettre 

 en évidence très nettement la nature sulfureuse des zones fibreuses appa- 

 raissant sur les cassures. Ces zones fibreuses sont donc des amas de sul- 

 fures^ c'est-à-dire des ségrégatiojis locales du lingot. Ceci montre que le 



(') The invesligalion oj f raclures {Jou m. Iron Steel Insl., t. 80, 1912, p. Sjg). 



